DE L’ARGENT. 
4 G3 
2 °/ 0 de son volume d’ammoniaque liquide saturée de sesqui-carbonate 
jusqu’à ce que tout le cuivre adhérent fût enlevé, et après avoir été traité 
à l’eau acidulée à l’acide sulfurique, puis à l’eau acidulée à l’acide fluorhy- 
drique et enfin lavé à l’eau pure, il a été séché à 100°. Le métal, très fin et 
plastique, était d’un blanc grisâtre. 
Pour sa pesée hydrostatique, on a suivi le mode indiqué ci-dessus n° 4, 
littera b , et l’on a obtenu les résultats suivants : 
Poids dans l’air de l’argent. 
g r - 
43,321 
Perte de poids dans l’eau. 
4,189 
Température de l’eau. 
16°,8 
Baromètre réduit à 0°. 
0™, 769.88 
Température dé l’air de la balance. 
13°,0 
Point de rosée de l’air de la balance. 
D 0 = 10,321 73 Vo= 0,096 882 9 
9°,'l 
4° L’argent pulvérulent provenait de la réduction, à 100°, d’une solution 
d’azotate d’argent pur, par une solution d’hydroxyde de sodium et de sac¬ 
charose, ainsi qu’il est dit dans la notice il 0 III, pages 28 et suivantes. Le 
métal réduit, après avoir été lavé à la trompe jusqu’à disparition complète 
de l’hydroxyde de sodium, a été traité successivement à l’eau acidulée, à 
l’acide acétique, puis à l’eau ammoniacale, et enfin, essoré à la trompe. 
L’argent ainsi obtenu étant fort hygroscopique, a été maintenu toute une 
journée à 4 50°. Pour la mesure de son poids spécifique, on a suivi le mode 
indiqué ci-dessus n° 4, littera b, et l’on a obtenu les résultats suivants : 
Poids de l’argent dans l’air. 39,934 
Perte de poids dans l’eau. 3,823 
Température de l’eau. 16°,2 
Baromètre réduit à 0°. 0 m ,743.07 
Température de l’air de la balance.16°,3 
Point de rosée de l’air de la balance. 11°,8 
[)„ = 10,426 87 
V 0 = 0,093 906 0 
